Studi In Vvitro Biobiodegradasi Microsphere Polilaktat (Sudaryanto)

## STUDI IN VITRO BIODEGRADASI MICROSPHERE
POLILAKTAT
Sudaryanto 1 , Wahyudianingsih 1 ,Ari Handayani 1 dan Muhammad Nazri Robani 2
1 Pusat Teknologi Bahan Industri Nuklir (PTBIN) – BATAN Kawasan Puspiptek Serpong 15314, Banten
2. Departemen Kimia FMIPA - IPB Jl. Raya Pajajaran, Bogor

## ABSTRAK
STUDI IN VITRO BIOBIODEGRADASI MICROSPHERE POLILAKTAT. Biodegradasi polimer microsphere berbasis polilaktat (PLA) telah dilakukan secara in vitro pada lingkungan yang mendekati kondisi dalam tubuh manusia (pH 7,4 dan suhu 37°C). Proses degradasi microsphere PLA diamati berdasarkan perubahan morfologi permukaan microsphere , entalpi pelelehan, dan berat molekul, yang masing-masing diuji menggunakan alat Scanning Electron Microscope (SEM), Differential Scanning Calorimetry (DSC), dan Gel Permeation Chromatography (GPC) . Proses biodegradasi microsphere PLA tampak nyata setelah inkubasi selama 4 minggu. Tetapi, secara keseluruhan proses biodegradasi PLA berjalan lambat, hal itu dikarenakan munculnya sejumlah microsphere baru dari microsphere besar yang telah terbiodegradasi.
Kata kunci : Microsphere , polilaktat, biodegradasi, invitro

## ABSTRACT
IN VITRO STUDY ON BIODEGRADATION OF POLYLACTIC ACID MICROSPHERE. Biodegradation study of polymer microsphere based on polylactic acid (PLA) was done in vitro at an environment enclosed to human body condition (pH 7.4 and 37°C). The degradation process was observed based on alteration of surface morphology of the microsphere , melting entalphy, and molecular weight, which measured by meaning of scanning electron microscope (SEM), differential scanning calorimetry (DSC), and gel permeation chromatography (GPC). It was found that a significant degradation process occurred after 4 weeks of incubation. However, a slow degradation of microsphere was happen due to the existence of numerous smaller microspheres within the original microspheres
Key words : Microsphere, polylactic acid, degradation, invitro

## PENDAHULUAN
Microsphere adalah partikel berbentuk bola ( sphere ) berskala mikron, terbuat dari bahan keramik, gelas, atau polimer sebagai pengungkung gas, larutan, atau padatan dalam bentuk senyawa organik maupun anorganik. Tergantung pada jenis bahan pengungkung dan yang dikungkung, microsphere memiliki bidang aplikasi yang luas seperti kedokteran, pertanian, industri dan lain-lain. Pengembangan berbagai microsphere baru juga masih banyak dilakukan baik dalam skala industri maupun laboratorium [1].
Dalam bidang kedokteran nuklir misalnya, microsphere yang mengandung partikel radioaktif pemancar sinar-  telah digunakan untuk bahan terapi kanker hati [2,3]. Microsphere radioaktif untuk terapi kanker hati yang digunakan sampai saat ini, terbuat dari gelas sehingga tidak terabsorpsi tubuh dan akan tetap tertinggal dalam jaringan tubuh dalam waktu yang lama, meskipun proses radioterapi telah selesai. Untuk itu,
polimer yang mudah terbiodegradasi (biodegradabel) merupakan salah satu bahan alternatif.
Polimer biodegradable seperti polilaktat ( polylactic acid , PLA), poliglikolat ( poly glycolic acid , PGA) dan derivatnya dapat terdegradasi dengan proses hidrolisis dalam tubuh dan terabsorpsi dalam waktu sekitar 1 bulan [4,5]. Karena dapat terabsorpsi dan tidak meracuni tubuh ( biocompatible ), PLA, PGA dan kopolimernya telah banyak digunakan dalam bidang kedokteran, seperti untuk sistem penyampaian obat ( drug delivery system , DDS) [5], benang bedah operasi [6,7] dan lain-lain. Oleh karena itu, pengembangan microsphere berbasis polimer biodegradable untuk bahan radiofarmaka sangat menarik dan penting untuk dilakukan.
Sifat biodegradabelitas merupakan hal yang penting pada bahan microsphere berbasis polimer biodegradabel seperti PLA. Biodegradasi PLA dalam
bentuk lembaran dan benang telah banyak dipelajari, tetapi sejauh penelusuran literatur belum banyak yang mempelajarinya dalam bentuk microsphere , terutama dalam kaitannya sebagai pengungkung bahan radioaktif. Kestabilan microsphere PLA sebagai pengungkung bahan radioaktif telah dilaporkan oleh Hafeli dkk [8] maupun Nijsen dkk. [9], tetapi keduanya lebih menfokuskan pada pengaruh proses iradiasi bukan pada karakteristik biodegradabelitas microsphere PLA. Park telah melaporkan tentang biodegrasi microsphere berbasis polimer biodegradabel poli(laktat-ko-glikolat), tetapi pembahasannya terfokus pada pengaruh komposisi kopolimer [4]. Di sisi lain, banyak faktor yang mempengaruhi proses atau mekanisme degradasi polimer dalam bentuk microsphere seperti bentuk dan ukuran yang berhubungan dengan luas permukaan, disamping kristalinitas, berat molekul, dan lingkungan seperti pH, dan suhu. Oleh karena itu studi lebih lanjut tentang biodegradasi microsphere PLA masih perlu dilakukan. Studi in vitro adalah pengujian di luar tubuh makhluk hidup dalam suatu lingkungan yang menyerupai kondisi dalam tubuh. Studi in vitro merupakan cara yang aman dan mudah untuk mempelajari sifat suatu bahan dan perlu dilakukan lebih dahulu sebelum memasukkan suatu bahan ke dalam tubuh.
Penelitian ini bertujuan mengamati proses biodegradasi microsphere PLA secara in vitro dengan mengamati pola perubahan struktur, morfologi, dan berat molekul PLA, seiring dengan waktu inkubasi dalam air yang pH dan suhunya dikontrol sesuai dengan kondisi dalam tubuh manusia, yakni pH 7,4 dan suhu 37 o C.

## METODE PERCOBAAN
Pembuatan Microsphere PLA
Pembuatan microsphere dilakukan dengan metode evaporasi larutan dalam air dari suatu emulsi sebagaimana telah dilaporkan di tempat terpisah [10].
PLA (berat molekul 39.000) dilarutkan ke dalam kloroform dengan konsentrasi 10 % w/w. Polivinil alkohol (PVA, berat molekul 72.000) sebagai emulsifier dilarutkan ke dalam aquades dengan konsentrasi 5 % w/w. Emulsifikasi dilakukan dengan mencampurkan larutan PLA ke dalam larutan PVA diikuti dengan pengadukan. Emulsi yang terbentuk selanjutnya dievaporasi dalam air dengan cara menuangkan ke dalam air sambil diaduk dengan kecepatan dan waktu tertentu. Dalam proses ini, kloroform menguap dan membentuk microsphere berupa butiran padat berwarna putih. Microsphere yang terbentuk selanjutnya disaring dan dikeringkan dengan oven pada suhu 50  C selama 1 jam.

## Pengontrolan pH Media Inkubasi
Pengontrol pH air sebagai media inkubasi dilakukan dengan larutan penyangga fosfat. Larutan penyangga dibuat dengan melarutkan 50 mL kalium
hidroksi fosfat (KH 2 PO 4 ) 0,2 M dan 12,60 mL natrium hidroksida (NaOH) 0,2 M dalam 200 mL aquades. Larutan diukur pH-nya, bila pH > 7,4 maka ditambah asam fosfat (H 3 PO 4 ), dan bila pH < 7,4 maka ditambah NaOH hingga pH mencapai 7,4.

## Uji Biodegradabilitas
Sejumlah tabung vial yang berisi 7,5 mL larutan penyangga fosfat pH 7.4 diberi label M1, M2, M3, M4, M5, M6, M8, M10, dan M12. M1 adalah untuk pembuatan sampel dengan lama inkubasi 1 minggu, M2 untuk sampel 2 minggu dan seterusanya hingga M12 untuk sampel 12 minggu. Ke dalam masing-masing tabung vial dimasukkan 250 mg microsphere PLA, selanjutnya dimasukkan inkubator yang di setting pada suhu 37 o C dalam rentang waktu 1 minggu sampai dengan 12 minggu. Sampel yang telah diinkubasi dalam rentang waktu tertentu, diambil dan disentrifugasi selama 15 menit, kemudian filtrat dipisahkan untuk pengujian kadar asam laktat menggunakan HPLC, sedangkan endapannya dikeringkan dalam oven dengan suhu 40  C selama 1 hari. Sampel kering disimpan dalam desikator sampai waktu pengujian.

## Pengamatan dengan SEM
Beberapa miligram microsphere PLA yang telah dikeringkan, diletakkan pada sampel holder kemudian di coating dengan emas, dan diamati dengan SEM.

## Analisis Termal dengan DSC
Analisis termal terhadap sampel microsphere PLA sebelum dan sesudah inkubasi dilakukan dengan perangkat DSC. 10 mg sampel dipanaskan dari suhu 40  C sampai 200 ºC dengan laju pemanasan 10 ºC/menit.

## Pengukuran Berat Molekul dengan GPC
100 mg sampel microsphere PLA yang telah diinkubasi dilarutkan dalam 10 mL kloroform, setelah disaring diambil 20  L sebagai sampel GPC, dan diukur dengan kecepatan alir = 1 mL/menit, waktu alir = 15 menit, dan detektor UV dengan panjang gelombang = 254 nm. Berat molekul (BM) didapat dengan membandingkan kurva yang didapat dengan kurva standar polistirena dengan berat molekul 10 3 sampai dengan 10 6 .

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Perubahan Morfologi Permukaan
Microsphere PLA
Gambar 1 adalah foto SEM dari microsphere PLA sebelum dan sesudah inkubasi dalam larutan penyangga pH 7,4 hingga 12 minggu. Gambar 1 menunjukkan

## Studi In Vvitro Biobiodegradasi Microsphere Polilaktat (Sudaryanto)
terjadinya perubahan morfologi permukaan dan ukuran microsphere PLA seiring dengan waktu inkubasi. Permukaan microsphere yang awalnya halus menjadi tidak halus lagi. Selain itu, ukurannya semakin membesar seiring dengan semakin lamanya waktu inkubasi. Pada minggu ke-2 (M2) dan ke-4 (M4) inkubasi, belum tampak perubahan yang nyata pada permukaan microsphere . Perubahan lebih nyata tampak pada perbedaan ukuran microsphere yang semakin membesar. Perubahan permukaan baru terlihat nyata pada minggu ke-6 (M6) inkubasi, yang mana permukaan microsphere tampak rusak, timbulnya pori pada permukaan microsphere , dan timbulnya sejumlah microsphere baru yang ukurannya lebih kecil dibandingkan microsphere asal dan permukaannya lebih halus.
Proses degradasi lebih jelas terlihat dengan pembesaran 1000X (Gambar 2). Permukaan microsphere sebelum diinkubasi (M0) yang semula halus, berangsur-angsur menjadi rusak. Kerusakan paling jelas terlihat pada Gambar 2, M8, yang menunjukkan rusaknya
permukaan microsphere di seluruh bagian, sedangkan Gambar 2, M12, memperlihatkan proses pecahnya microsphere dan menghasilkan microsphere baru.

## Mekanisme Degradasi Microsphere
Dari Gambar 1 dan Gambar 2 dapat diketahui bahwa mekanisme degradasi permukaan microsphere terjadi melalui 2 proses, yaitu perusakan langsung pada permukaan microsphere dan pecahnya microsphere awal membentuk microsphere - microsphere baru. Dalam penelitian ini, proses pecahnya microsphere awal lebih dominan dibandingkan dengan proses perusakan langsung pada permukaan microsphere . Gambar 1 juga menunjukkan bahwa proses pecahnya microsphere diawali dengan penyerapan air sehingga ukurannya membesar, kemudian seiring dengan semakin banyaknya air yang diserap ikatan antarmolekul PLA menjadi melemah hingga akhirnya pecah dan menghasilkan microsphere - microsphere baru dengan permukaan yang
M2
M4 M0 M8 M12 Gambar 2 . Foto SEM microsphere PLA dengan perbesaran 1000 X, sebelum inkubasi (M0) dan sesudah perendaman selama 2 minggu, 4 minggu, 8 minggu dan 12 minggu. (M2, M4, M8, dan M12).
M0
M2
M4 M12 M10 M6 Gambar 1 . Foto SEM microsphere PLA dengan perbesaran 500 X , sebelum inkubasi (M0) dan sesudah inkubasi selama 2 minggu, 4 minggu, 6 minggu, 10 minggu dan 12 minggu. (M2, M4, M6, M10, dan M12)
halus (Gambar 2, M12), sebagaimana kondisi microsphere awal sebelum diinkubasi. Microsphere baru ini, akan mengalami degradasi seiring dengan waktu inkubasi dengan pola yang sama seperti microsphere sebelumnya
Bila digambarkan dengan skema seperti pada Gambar 3, tampak bahwa pada 4 minggu pertama inkubasi microsphere PLA hanya memperlihatkan proses pembesaran ukuran microsphere tanpa memperlihatkan adanya degradasi yang berarti. Proses degradasi baru terlihat nyata setelah 4 minggu masa inkubasi. Setelah masa itu, microsphere - microsphere pecah dan menghasilkan banyak microsphere baru. Microsphere baru ini akan mengalami degradasi dengan pola yang sama seperti microsphere sebelumnya. Fenomena munculnya microsphere baru ini dapat memperlambat laju degradasi microsphere PLA. Munculnya microsphere-microsphere baru dengan ukuran lebih kecil seiring dengan proses degradasi, menunjukkan bahwa di dalam satu microsphere terkandung banyak microsphere atau dengan kata lain terdapat struktur microsphere dalam microsphere .
Kristalinitas Microsphere PLA
Hasil analisis microsphere PLA menggunakan DSC menunjukkan bahwa ada keterkaitan antara degradasi dengan kristalinitas microsphere PLA. Sampel M0, M4, M8, dan M12 yang diukur menggunakan DSC menghasilkan termogram seperti yang terlihat pada Gambar 4. Secara umum keempat sampel memberikan pola termogram yang sama, yaitu adanya puncak endotermik pada suhu sekitar 65  C (puncak 1) dilanjutkan dengan adanya puncak eksotermik pada suhu di atas 100  C (puncak 2) yang diikuti dengan kemunculan puncak endotermik yang tajam pada suhu sekitar 158  C (puncak 3). Sangat sulit untuk memastikan sumber puncak 1, tetapi kemunculan puncak endotermik dapat diinterpretasikan sebagai pelelehan kristal yang tidak sempurna atau kemungkinan lain adalah kristal yang terbentuk dari rantai polimer berberat molekul rendah. Adapun puncak 2 dan puncak 3 dapat
diinterpretasikan sebagai puncak rekristalisasi dan pelelehan (Tm).
Perubahan morfologi yang ditunjukkan dari hasil pengamatan dengan SEM tidak tampak nyata pada profil termogram DSC, hal ini karena SEM hanya menunjukkan fenomena pada bagian permukaan, sedangkan DSC menunjukkan fenomena secara keseluruhan termasuk microsphere dalam microsphere yang kemudian muncul sebagai microsphere baru.
Hubungan hasil SEM dan DSC akan terlihat bila dilakukan pengamatan terhadap perubahan masing-masing puncak, seiring dengan waktu inkubasi sebagaimana ditunjukkan pada pada Gambar 5, Gambar 6 dan Gambar 7.
Gambar 5 menunjukkan perubahan entalpi pada puncak 1. Dari gambar ini terlihat bahwa pada minggu ke-4 inkubasi kristal ini belum mengalami perubahan yang berarti. Hal ini menunjukkan bahwa kristal belum terdegradasi hingga minggu ke-4 inkubasi. Perubahan nyata terjadi pada sampel yang diinkubasi selama 8 minggu dan 12 minggu, yang artinya proses degradasi terjadi setelah inkubasi berlangsung lebih dari 4 minggu.
Hasil yang berbeda ditunjukkan oleh Gambar 6, yaitu kurva perubahan entalpi pada pelelehan atau puncak 3. Dari kurva ini terlihat nilai entalpi pelelehan menurun tajam pada 4 minggu inkubasi dan cenderung tidak mengalami perubahan pada minggu-minggu selanjutnya. Hasil ini sangat bertentangan dengan hasil pada puncak 1, namun gejala ini dapat dijelaskan
Gambar 3 . Skema mekanisme degradasi microsphere PLA M1 M4 M8 M12 Gambar 4 . Kurva termogram DSC dari microsphere PLA sebelum perendamam (M0) dan sesudah inkubasi selama 4, 8 dan 12 minggu (M4, M8, M12). 0 50 100 150 200 250 en d o te rm M0 M4 M8 M12 M0 M4 M8 M12 1 2 3 SUHU ( o C) e n d o te r m Gambar 5 . Penurunan entalpi pelelehan pada puncak 1 0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00 0 4 8 12 Waktu Inkubasi (Minggu) E n ta lp i p e le le h a n (J /m o l)
menggunakan Gambar 7 yang menunjukkan menurunnya entalpi rekristalisasi. Rekristalisasi terjadi karena adanya kristal PLA yang meleleh pada awal pemanasan. Seiring dengan waktu inkubasi ukuran microsphere membesar, hal ini mempengaruhi berkurangnya kerapatan kristal dalam microsphere (Gambar 7), sehingga ikatan kimia antar-kristal melemah dan energi yang diperlukan untuk proses rekristalisasi menurun. Gambar 7 juga menunjukkan bahwa pada minggu ke-8 dan 12 sebagian kristal sudah terdegradasi sehingga entalpinya menurun.

## Perubahan Berat Molekul PLA
Bukti terkuat dari proses degradasi microsphere PLA ialah adanya penurunan berat molekul PLA selama masa degradasi. Untuk itu telah dilakukan pengukuran berat molekul dengan GPC terhadap sampel microsphere, sebelum dan sesudah inkubasi dalam air, seperti ditunjukkan pada Tabel 1.
Tabel 1 menunjukkan adanya penurunan rata-rata berat molekul (Mn, dan Mw) yang diikuti pula dengan penurunan polidispersitas (Mw/Mn) seiring dengan waktu inkubasi dalam air. Penurunan berat molekul dari
Gambar 6 . Penurunan entalpi pelelehan pada puncak 3.
0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 0 4 8 12 Waktu Inkubasi (Minggu) E n ta lp i P e le le h a n (J /m o l) Gambar 7 . Penurunan entalpi kristalisasi (puncak 2). 0 5 10 15 20 0 4 8 12 Waktu Inkubasi (Minggu) E n ta lp i P e n g k ri s ta la n (J /m o l)
Tabel 1 . Berat molekul rata-rata dari hasil pengukuran GPC terhadap sampel microsphere sebelum dan sesudah inkubasi dalam air.
Sampel Mn Mw Mw/Mn M0 36.000 55.000 1,53 M4 32.900 48.300 1,49 M8 23.600 33.300 1,41 M12 16.300 22.400 1,37
36.000 (M0) menjadi 16.300 (M12) menunjukkan terjadinya pemutusan rantai polimer yang merupakan inti proses degradasi. Adapun penurunan polidispersitas dari 1,53 (M0) menjadi 1,37 (M12) menunjukkan ukuran berat molekul semakin seragam. Penurunan berat molekul terlihat lebih nyata setelah masa inkubasi lebih dari 4 minggu bila ditunjukkan dalam bentuk grafik seperti tampak pada Gambar 8. Pada Gambar 8 terlihat bahwa pada 4 minggu pertama inkubasi microsphere PLA belum menunjukkan degradasi yang berarti. Degradasi baru terlihat nyata setelah microsphere diinkubasi lebih dari 4 minggu. Hal ini sesuai dengan hasil pengamatan dengan SEM dan analisis termal dengan DSC, yakni proses degradasi PLA terjadi dengan nyata setelah diinkubasi lebih dari 4 minggu.

## KESIMPULAN
Hasil pengujian secara in vitro dalam penelitian ini menunjukkan, bahwa microsphere PLA terdegradasi seiring dengan waktu inkubasi dalam larutan penyangga dengan pH 7,4 dan suhu 37  C. Hasil pengujian dengan peralatan SEM, DSC dan GPC menunjukkan bahwa proses degradasi microsphere PLA tampak nyata setelah masa inkubasi lebih dari 4 minggu. Dengan kata lain selama 4 minggu inkubasi sifat dan struktur microsphere masih stabil. Degradasi microsphere PLA yang dihasilkan dari penelitian ini relatif berjalan lambat, disebabkan oleh munculnya microsphere baru. Kemunculan microsphere- microsphere baru dengan ukuran lebih kecil seiring dengan proses degradasi menunjukkan, bahwa di dalam satu microsphere terkandung banyak microsphere atau dengan kata lain microsphere yang dibuat dalam penelitian ini memiliki struktur microsphere dalam microsphere .

## UCAPAN TERIMAKASIH
Terimakasih disampaikan kepada Kementrian Riset dan Teknologi, dan Lembaga Ilmu Pengetahuan
Gambar 8 . Kurva perubahan rata-rata berat molekul microsphere PLA seiring dengan waktu inkubasi. 0 10 20 30 40 50 60 0 2 4 6 8 10 12 14 Waktu Inkubasi (Minggu) B e ra t M o le k u l R a ta -R a ta ( x 1 0 0 0 ) Mn Mw
Indonesia, atas bantuan dana melalui program Riset Unggulan Terpadu ke X (RUT-X).

## DAFTAR ACUAN
[1]. DAGANI, R.; C & EN , 19 (1994) 33-35
[2]. ORDER, S.E. SIEGEL, J.A. LUSTIG, R.A. PRINCIPATO, T.E., ZEIGER, L.S., JOHNSON, E., ZHANG, H., LANG, P., PILCHIK, N.B., METSZ, J, DENITTIS, A., BOERNER, P., BEUERLEIN, G., WALLNER, P.E., Int. J. Radiat. Oncol. Biol. Phys .,
30 (1994) 715-720
[3]. US PATEN 4,789,501
[4]. PARK, T.G.; Biomaterials , 16 (1995) 1123-1130
[5]. OGAWA. Y, YAMAMOTO, M., OKADA, H., YASHIKI, T., SHIMAMOTO, T, Chem. Pharm.
Bull ., 36 (1988) 1095-1103.
[6]. CHU, C.C.; J. Biomed. Mater. Res ., 16 (1982)
117-124
[7]. US Paten 3,297,033
[8]. HAFELI, U.O., ROBETS, W.K., PAUER G. J., KRAEFT, A. K., MACKLIS, R. M.; Appl. Radiat. Isot , 54 (2002) 869-879
[9]. NIJSEN, F., ROOK, D., BRANDT, C. , MEIJER, R., DULLENS, H., ZONNEBERG, B., KLERK, J.D., RICJK, P.V. , HENNINK, W., SCHIP, F.V.H., Eur. J. Nucl, Med ., 28 (2001) 743-749
[10]. SUDARYANTO, SUDIRMAN, ALOMA KARO KARO, INDRA GUNAWAN, TRI DARWINTO, DAN WAHYUDIANINGSIH; Prosiding Simposium Nasional Polimer IV , HPI , Jakarta (2003) 181-187